Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07047.jsonl.gz/909

matériaux d'impression - différence d'ABS et de PLA
Des objets 3D peuvent être imprimés dans une variété de matériaux.
Les plus courants sont: ABS, le nylon, le PLA, Laywood, Laybrick, filaments Flex, HIPS, PVA, PET, PC, PETG
Malheureusement il ya beaucoup de vues erronées sur ABS et PLA. Par conséquent, nous allons vous expliquer à nouveau la différence de plus près.
Dans la technologie de prototypage rapide Fused Deposition Modelling (FDM) un certain nombre de matériaux thermoplastiques peut être traitée, la plus grande partie sont des plastiques. Pour les utilisateurs d'impression 3D sont ici se pose la question qui filament matériau est le mieux adapté pour la composante imprimée. Cette contribution montre cette comparaison des deux FDM dominante / FFF Matériaux ABS et PLA.
Cette comparaison repose entre autres sur les résultats d'une étude réalisée travaux de l'Université des sciences appliquées de Kaiserslautern, Pirmasens projet Campus. Les valeurs indiquées représentent des valeurs pour PLA standard et ABS standard et ne sont donc pas disponibles pour PLA et ABS filaments spéciaux, tels que. Flexible "PLA"
ABS vs PLA
En choisissant le bon filament est habituellement décidé entre ABS et le PLA. Ainsi, bien qu'il existe de nombreuses autres variétés de filaments disponible, mais par rapport à la zone de la qualité d'impression et la polyvalence de PLA et de l'ABS, il est généralement ces deux matières plastiques, qui sont adaptés pour une utilisation en question. Il convient de mentionner que pour les débutants d'impression 3D PLA filament est plus approprié parce que ce est plus facile à imprimer, et aucun problème majeur de l'impression. Lorsque ABS est conçu pour imprimer un peu plus difficile, des problèmes d'hébergement. Particulièrement remarquable est la soi-disant. "Chaîne" effet (Figure). Parmi eux, la courbure d'un composant en raison des températures des différentes couches de refroidissement différents - et les contraintes internes résultant - comprise.
ABS distorsion (gauchissement)
En outre, l'ABS a tendance à l'adhérence moindre à la plate-forme de construction, tandis que ces problèmes d'adhérence ne se produisent pas PLA. ABS est recommandé pour les utilisateurs avancés, comme certaine expérience devrait être disponible ici.
PLA
Dans polylactide, à court PLA (du mot anglais «acide polylactique»), est un plastique biodégradable (biopolymère), qui à partir de ressources renouvelables - est faite - comme l'amidon de maïs ou de la canne à sucre. Chimiquement PLA appartient au groupe du polyester et du compose de plusieurs monomères d'acide lactique alignés. Polylactides sont produites par polymérisation catalytique de l'ouverture du cycle de Lactidmolekülen ou l'estérification de monomères d'acide lactique. Les produits typiques de l'APL sont pellicules, boîtes de conserve, des tasses ou des tasses.
ABS
Dans acrylonitrile-butadiène-styrène, ABS en bref, ce est un thermoplastique amorphe qui se caractérise par une résistance élevée, une bonne résistance chimique, dureté élevée et bonne résistance à la rayure. ABS est constitué de trois monomères différents: l'acrylonitrile, le (1,3), de butadiène et de styrène. Ainsi, l'ABS est l'un des terpolymères. Le plastique en 1946 pour la première fois produit a dans son "coloration naturelle" caractère jaune. ABS-produits typiques sont z. Blocs B. Lego®.
PLA vs ABS
Les températures de fusion des filaments PLA seront de l'ordre de 160 à 190 ° C (tableau) et est bien en dessous des températures de fusion des ABS avec environ 210 à 240 ° C. La température de traitement des filaments doit être choisi pour être significativement plus élevé que la fonte température. Ainsi, pour PLA mourir températures 180-210 ° C significative. Pour ABS meurent des températures de 215 sont - 250 ° C Convient que Heizbetttemperatur doit ici de 100 à 125 ° C. Dans PLA devrait imprimer lit temperatur 50-70 ° C peut être sélectionné. Les températures exactes sont issus du filament utilisé et la buse d'imprimante à charge. La température du lit d'impression doit toujours se trouver en dessous de la température de ramollissement du filament, car sinon le composant déformé plastiquement. Avec PLA, un lit chauffé est pas absolument nécessaire pour ABS, cependant, il est un élément indispensable. Post-traitement des pièces par fraisage, perçage, tournage, manteau, etc. est en ABS en raison des bonnes propriétés de résistance aux chocs mieux que avec PLA.
Propriétés thermiques
|Propriétés du filament||ABS||PLA|
|L'indice de fluidité MVI (en moyenne) [cm> / 10min]||9.7||10.3|
|Température de ramollissement ° C||110 - 125||70 - 80|
|La température de fusion ° C||210 - 240||160 - 190|
Propriétés mécaniques
|Propriétés du filament||ABS||PLA|

Résistance à la traction (Mpa)
|~70||~60|
|Module d'élasticité (MPa)||~2300||~3500|
|résistance aux chocs entaillée (kJ / m2)||5 - 50||2 - 40|
|Résistance aux intempéries||bon||modéré|
|toxicité||irritant||non irritant|
|Résistance aux UV||moyen||élevé|
|Dureté de surface||moyen||élevé|
|Seuil (houle)||grand||moyen|
|Effet Warp||grand||faible|
|inflammabilité||inflammable||inflammabilité réduite|
|Installations de post-traitement (perçage, fraisage, le raffinage, etc.)||bon||moyenne|
|résistance de frottement||faible||moyen|
Tous plus d'informations sur d'autres matériaux appropriés peuvent être trouvées directement dans les différents groupes de produits.